DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
(fig. 89). On voit que simultanément R, E, 4, 
passent par un minimum et À % et pa parun 
maximum. 



l3NLES 
567 

MM. Portevin et Arnou!, que la résilience est 
beaucoup plus élevée après trempe et revenu à 
700° que dans le métal recuit, et qu’il existe une 
diminution dans l'accroissement de 
sa valeur vers 600°. Les allonge- 
ments à la traction présentent sou- 
vent un maximum vers 600- (fig. 90). 

ASIS. 
$ 2. — Alliages à structure 

ls (T4) 
gues hi 
ee) 
RIRES 
== 
S 

CA ET: 

7e 
117 



polyédrique 
Un métal, qui, par trempe, passe 
d’un état «+8 à l'état, voit tou- 
jours augmenter sa dureté par re- 
venu, et l’état polyédrique se trans- 





























Q V0  EOR SO #60 
Fig. 89. —- Influence du revenu sur les propriétés d'un acier 
nickel-chrome auto-trempant. 
En abscisses, températures de deuxième recuit avec refroidissement à l'air, 
après un premier recuit à 875°, 
En somme, le passage par le point de trans- 
formation amène la trempe, même lorsque la vi- 
tesse de refroidissement est lente; le revenu 






Lt 
& 
NS 
RER 
à 
NN Ÿ 
CS 
Ke] RS 
SENS 
ST EC 
RARE 
© À & à 
& 3È Ÿ8 
SOSS $& 
RSS RER 
RSÈte 
SsÈ RS 
SeSLS 
$erse 
RASE 
SoEsS r'} 
S 
à 
S 
? 
£09° 
700 
Fig. 90.— Influence du revenu sur les propriétés d'un bronze 
d'aluminium trempé à 900, 
produit, seul, le maximum d’adoucissement pos- 
sible. 
Dans les bronzes d'aluminium, on note, avec 


redonne —— 
09 69 (00 400 50 
£chelle des resshences Mesnager 
s az & 4 forme en état martensitique, avec 
S Ÿ{, à toutes les variations correspon- 
à à à /? = dantes des propriétés. 
Skf NS Ce fait est remarquablement pré- 
SR 3n le Ÿ | cisé dans les recherches de M. Mau- 
S à L20 Ainirerck Fa S 00 rer”, qui, on le sait, a pu obtenir 
"à êr LRRACTENEE ETC TS j ‘S de l’austénite pure par trempe d’un 
NS}, | ‘ 9 ÿ7 
acier légèrement chargé en manga- 
nèse. Nous en donnons la variation 
de dureté en fonction de la tem- 
pérature de revenu, On note un 
accroissement remarquable à 400° 
(fig. 85), c'est-à-dire à une tempé- 
rature notablement plus élevée que celle corres- 
pondant au maximum de dureté de l'acier en 
partie martensitique. 
Des faits analogues ont été indiqués pour les 
laitons et les bronzes, bien que cependant moins 
nets. a à 
C'est ainsi que M. Grenet * a donné les duretés 
suivantes : 
Cu=85 Ca — 80 
Sn — 15 Sn — 20 
Brut 130 Eclaté 
Trempé à 750° 110 472 
— recuit à 100° 108 172 
—  — 200° 130 238 
— — 250° 146 228 
—  — 400° 118 186 
—  — 700° 104% 172; 
avec refroidissement lent. 
Mais l’exemple le plus intéressant est donné 
par le duralumin.Après trempe, le métal est poly- 
édrique. Abandonné à l’air, sa dureté croît d’une 
facon remarquable pendant 48 heures. La tempé- 
rature ordinaire joue donc le même rôle que la 
température de 400° sur. l'acier polyédrique. 
D'ailleurs, si, au lieu d'abandonner le métal 
à la température ordinaire, on le porte à des 


1, Revue de Métallurgie, Mémoires. 
2, Loc. cit. 
3. Revue de Métallurgie, 1911, Mémoires, p. 109. 
